11(3 F. Rinne, Plastische Umformung von Steinsalz und Sylvin 



weit getrieben wurden, so wurden doch schon sehr bemerkens- 

 werte Gestaltsveränderungen, z. B. das Zusammenpressen 

 einer 10,5 mm hohen Steinsalzsäule auf 7 — 8 mm unter gleich- 

 zeitiger seitlicher Ausbauchung, erzielt, ohne dass Zertrümme- 

 rung eintrat und ohne dass hierbei das Material seine Durch- 

 sichtigkeit einbüsste. 



0. Lehmann 1 presste einen Steinsalzkrystall in einer 

 Presse und erhielt eine wenigstens in der Mitte durchsichtige 

 Platte. 



So war also durchaus zu hoffen, sehr weitgehend um- 

 geformte Steinsalzpräparate erzielen zu können, an denen 

 durch genauere, z. B. optische Untersuchung dann festzustellen 

 wäre, ob plastische Umformung erreicht sei oder nicht. 



Meine Versuche wurden in derselben Art angestellt, wie 

 es bei denen mit Kalkspath als zu drückendem Material ge- 

 schah. Ich benutzte Kupfercylinder mit einer etwas grösseren 

 Wandstärke als früher, nämlich von 3 mm Manteldicke bei 

 26 mm lichter Weite und etwa 30 mm Höhe. Das Kupfer- 

 rohr war, wie früher, auf eine kleine Weissblechscheibe sorg- 

 fältig gelöthet (Textfig. 1, rechts). Zunächst Hess ich eine 

 Schicht geschmolzenen Alauns auf dem Boden des Gefässes 

 erstarren, dann wurde der Probekörper eingestellt und mit 

 flüssigem Alaun umgössen. Eine überstehende Alaunkuppe 

 wurde mit scharfem Messer eingeebnet und das Ganze nun 

 zwischen die Platten der auch früher benutzten ScHENK'schen 

 Maschine gebracht, die mein College Prof. Frese, als Vor- 

 stand des maschinentechnischen Laboratoriums unserer Hoch- 

 schule, freundlichst zur Verfügung stellte. 



Die beschickten Cylinder hielten ohne Rissbildung er- 

 staunlich weitgehende Formveränderungen aus, wie es z. B. 

 Textfig. 1 zeigt, in der rechts ein ungebrauchtes und links 

 ein gefüllt gestauchtes und nachher von seiner Beschickung 

 befreites Druckgefäss abgebildet ist. Der angewandte Druck 

 betrug in dem vorliegenden Falle etwa 30000 kg. Er ver- 

 theilt sich auf 15 qcm, so dass der sehr kräftige Einheits- 

 druck von etwa 2000 kg/qcm ausgeübt wurde. Die Höhen- 



1 0. Lehmann, Plastische, fliessende und flüssige Krystalle. Annal. 

 d. Phys. 1903. 12. 311. 



